104 — 



DATOS TECiSaiCOS 



Rendimiento. De las hojas frescas han salido 1,56% de su peso en fibras. Cada hoja pesaba 

 por medio 350 g. contando las hojitas. De cada palma se puede cosechar aproxi- 

 madamente 15 hojas al año. Asi resulta: 350 1,56. lo-^ 15 = 82 g fibras de cada 

 palma, y si en una hectárea crecen looo palmas resultan 82 kg. fibra de una 

 hectárea al año. 



La elaboración de la fibra. La maceración de la hoja con agua no ha dado una fibra útil. 



Para sacar la fibra de la hoja fresca se separaron las hojiias del ramo. Cada 

 una se doblaba por el medio y se sacó paremquima y ejiitéi; las fibras entonces 

 quedaron sueltas. Trabajando de esta manera se sacan al día nada mas r|ue veinte 

 a treinta gramos de fibras; pero no se ojionen mayores dificultades a la construc- 

 ción de una maquina que podria elaborar centenares de hojas. Las perdidas con la 

 elaboración a mano son muy elevadas. 



Una buena máquina sacará probablemente más que el doble de lo que se sacó 

 a mano según las cifras que siguen. 6 hojas frescas pesaron 2295 g. y dierón 36 g 

 fibras o 1,56 °/o de su peso. 



El termino medio de 20 pesadas de hojas (siempre se entienden las liojitas 

 sacadas del ramo) era 350 g. 



Las fibras sacadas de las hojas frescas fueron pesadas y secadas a sol y aire 

 o mejor el clorofil extraído lon alcohol y después secado al aire. 



Los indigenes suelen lavarla con la lejía tic ceniza de leña, para sacar la 

 clorofila. 



Al blanqueo comiiletb de esta fibra no se opone dificultad alguna. 



La fibra misma es celulosa pura; pero una cutícula insoluble en ácido sulfúrico 

 concentrado que se tiñe amarillo con los .reactivos de yodo, indicadores ele celulosa, 

 guarda la substancia interna de la destrucción por el oxido de cobre amoniacal e 

 impide la reacción característica de celulosa. Cocido durante J minuto con álcali 

 diluido al 5 "/o desaparece la cutícula y reaccionan los indicadores de celulosa. Oxida 

 de cobre amoniacal disuelve entonces la fibra iniediatamente. 



Si se deja "la fibra durante 24 horas en contacto con lejia de soda caustica 

 al 5 "/o se lava después en agua corriente hasta desaparecer la reacción alcalina y 

 se deja secar al aire se puede conseguir también una fibra completamente blanca. 



Solamente de la hoja tierna se cfmsi^uen fibras buenas, hojas sasonadas de 

 más de 5 meses de edad ya tienen una fibra lignificada de calidad muy inferior. 



Resumen. Resulta de los datos antecedentes que la fibra de Acroconiiavtotai es excepcional- 

 mente buena y que únicamente la dificultad de obtenerla en ma30r cantidad y la 

 dificultad de la elaboración impide su utilización industrial. 



Tejidos de esta fibra blanqueada no serian iiuitaciones o surrogatos sinó subs- 

 titutos equivalentes y hasta sui:)eriores a los de algodón y lino. 



Pruebas preliminares ]3ara utilizar la hoja cortada en pedazos para elaborarla en 

 papel dieron también resultados bastante satisfactorios. Hemos procedido en la mis- 

 ma manera como anteriormente descrito en la monografía de «Cyperus giganteus.» (i)» 



(I) Véase pag. 80. 



